( I26(i ) 



Densité 

 Poids. à iGdeprés. 



Rr 

 Fer pur fondu <h'ns l'iivclrogèiio non forgé 88,879 7)88o 



» " >■ forgé, provenant du précédent 79,074 7,868 



» " " forgé, étiré en fd de i mill. de diain. . io,3i2 ",847 



Bon fer du comnieree ressué (barre de i lentimètre carré) 81 ,5 jo 7,85? 



Culot de fer pur fondu au creuset 11- ,54o " ,833 



)) D'après les cliiltres qui précèdent, on voit que la densité du fer fondu 

 dans l'hydrogène est supérieiue à celle de Ions les autres fers fondus ou 

 forgés dans une atmosphère non réductrice. Il est surtout Irès-reiiiarquable 

 qtie ce métal ait plus de densité avant d'avoir été forgé. 



)) Quant à la inalieabdiléà chaud ou a froid, elle est bien différente lors- 

 qu'on compare le fer piu- fondu dans l'hydrogène au même mêlai fondu 

 dans tme atmos|)herf légèrement oxydante. Le premier se martelle facde- 

 ment au rouge sans qu'd soit utile de prendre des précautions particulières. 

 Il ressemble beaucoup an cuivre rouge |)our la mollesse et la ductilité; il 

 s'élire également bien à hoid. Je n'ai trouvé dans ce métal aucune trace de 

 charbon en employant le procédé d'analyse le plus délicat (i). 



» Le fer pur fondu dans un creuset est, au contraire, sensiblement plus 

 dur que le précédent; les facettes de sa cassure, larges et brillantes, ont 

 beaucoup d'analogie avec celles du l'cr brûlé ou soumis à des trépidations 

 longtemps prolongées. Il est difficile a étirer au rouge; poin- le forger con- 

 venablement et sans criques, il faut lui donner luie première chaude 

 suante, mais jamais il n'acquiert la malléabilité du premier. Lorsqu'il se 

 solidifie dans le creuset, il éprouve une contraction Irès-visible, et souvent 

 on trouve au milieu du lingot une cavité à parois brillantes qui provient 

 du reirait du métal ; cette cavité donnerait de fausses indications sur la den- 

 sité si l'on n'en tenait pas compte. 



)> Un culot de ce dernier fer, scié en lames minces et chauffé pendant 

 longtemps au rouge vif dans tm courant d'hydrogène sec, donne une quan- 

 tité notable d'eau ; après le lefroidissemeul, ou constate tme perte de poids 

 que l'on peul attribuer en grande partie à l'oxygène contenu primitivement 

 dans le métal. Certaines |)arlies du culot, le bas |>ar exemple, éprouvent 



(11 M. Boussingault a bien voulu y rechercher le silicium par une méthode très-exacte 

 x]U( lui appajticnt, et n'a rien trouve; M. Damour a également suivi mes expériences depuis 

 plusieurs mois. Je profite de celte circoostance pour remercier ces savants illustres des con- 

 seils qu'ils me donnent de|)uis i)ien longtemps, et qui ui'onl grandement aidé dans tous mes 

 iravaux. 



